Karakterisasi dan Efektifitas Cangkang Bekicot (Achatina fulica) Sebagai Biosorben dalam Menyerap Logam Berat Fe pada Air Limbah Sintetik
Deasy Amanda Valentine 1* , Azhar 2 , Mitha Putri Paradila 3
1,2,3 Prodi Kesehatan Lingkungan STIKes Bustanul Ulum Langsa, Aceh * Koresponden email : deasya85@gmail.com
Diterima: 25 September 2021 Disetujui: 4 November 2021

## Abstract
The metal remittance in this review is Fe metal, since Fe is one of the metals that is generally contained in water. Whenever devoured water containing Fe that surpasses the limit, it will be awful for wellbeing. The purpose for this research was to portray the biosorbent of snail shell powder and to test the presentation of the biosorbent in the retention of substantial metal iron (Fe). From the aftereffects of the FTIR test, it is assessed that there has been an adjustment of chitin to chitosan. The chitosan spectra acquired showed the presence of a retention band at a wave number of 3066 cm-1 because of the extending vibration of the  - Goodness bunch. while for the portrayal utilizing SEM, the molecule size of the biosorbent has different sizes, to be specific with a size scope of 2.16 - 3.44 m to 2.54 - 12.12µm. The development of a coral-like surface is the most definitive factor in the partition of the weighty metal retention interaction of Fe. The computation of the viability esteem showed that the adequacy of snail shell powder in engrossing 10 ppm Fe metal was at a mass of 20 g with a mixing season of 30 minutes, which was 99.2% . Keywords: biosorbent, snail, FTIR, SEM, Fe

## Abstrak
Penyisihan  logam  dalam  penelitian  ini  adalah  logam  Fe,  karena  Fe  merupakan  salah  satu  logam  yang umumnya terkandung dalam air. Setiap kali meminum air yang mengandung Fe  jika melebihi batas, akan berakibat  buruk  bagi  kesehatan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  biosorben  bubuk cangkang bekicot dan untuk menguji presentasi biosorben dalam retensi besi logam substansial (Fe). Dari hasil uji FTIR, dinilai telah terjadi penyesuaian kitin terhadap kitosan. Spektrum kitosan yang diperoleh menunjukkan adanya pita retensi pada bilangan gelombang 3066 cm-1 karena adanya vibrasi memanjang dari gugus - OH. Sedangkan untuk penggambaran menggunakan SEM, ukuran molekul biosorben memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu spesifik dengan cakupan ukuran 2,16  - 3,44 m hingga 2,54  - 12,12µm. Perkembangan permukaan seperti karang adalah faktor yang paling definitif dalam partisi interaksi retensi logam  berat  Fe.  Perhitungan  nilai  efektifitas  menunjukkan  bahwa  kecukupan  serbuk  cangkang  bekicot dalam penyerapan logam Fe 10 ppm adalah pada massa 20 g dengan waktu pengadukan 30 menit, yaitu 99,2%.

## Kata Kunci: biosorben, Bekicot, FTIR, SEM, Fe

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  kebutuhan  hidup yang  utama  bagi  masyarakat  sekitar  adalah  air,  khususnya  air  bersih, baik untuk sterilisasi maupun untuk air minum. Dalam memenuhi kebutuhan air, sebagian kecil masyarakat Indonesia  menggunakan  air  tanah  sebagai  mata  air  untuk keperluan  sehari-hari.  Bagaimanapun  juga,  air tanah tidak boleh langsung dikonsumsi oleh masyarakat setempat karena kandungan racunnya yang besar, misalnya  logam  berat  yang  melampaui  standar  kualitas  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  publik  [15]. Konsentrasi zat besi (Fe) yang melimpah dalam air akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya masalah khusus seperti pencemaran bak mandi, wastafel, jamban, kerusakan pada pipa yang menyebabkan korosif, dan masalah aktual seperti perubahan warna, bau, dan rasa air seperti halnya secara perlawanan yang dapat mempengaruhi  kesejahteraan  manusia  dan  iklim  lingkungan[2][6].  Kandungan  Fe dalam  air  tanah  dapat mencapai 10-100 mg/L dengan kadar oksigen yang rendah.
Berdasarkan Pedoman yang ada pada  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Ekologis, kadar Fe dalam air yang diperbolehkan untuk disinfeksi dan pencucian umum adalah 1 mg/l. Sementara itu, sesuai Perpres No. 492 Tahun 2010, kadar Fe yang wajar adalah 0,3 mg/L. Oleh karena itu, pengolahan air diharapkan dapat menurunkan kadar Fe dalam air untuk
memenuhi  pedoman  kualitas  air. Adsorpsi  merupakan  proses  pengolahan  air  yang  efektif  yang  sering digunakan untuk menghilangkan logam berat [8].
Logam besi (Fe) dibutuhkan oleh tubuh manusia, karena berperan dalam penyusunan hemoglobin. Namun,  dalam  jumlah  yang  berlebihan  akan  sangat  mempengaruhi  kesehatan  manusia,  yang  merusak saluran  pencernaan  dan  menyebabkan kematian.  Selain  itu,  juga  menyebabkan  masalah  warna,  rasa  dan aroma  dalam  air  [17].  Untuk  menghilangkan  logam  dalam  air  dilakukan  dengan  strategi  adsorpsi  [1]. Dengan keseluruhan wilayah yang membutuhkan air yang layak untuk dimanfaatkan, para ilmuwan mengarahkan uji coba pengujian penurunan Fe dengan menggunakan teknik adsorpsi. Adsorben yang digunakan adalah biosorben dari bubuk  cangkang    bekicot.  Dan  selanjutnya  untuk  menguji  kemampuan  biosorben  cangkang  bekicot  dalam menghilangkan logam Fe yang terlarut dalam air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan biosorben bubuk cangkang bekicot dan untuk menguji kinerja biosorben dalam retensi besi logam substansial (Fe).

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini cangkang bekicot didapat dari bekicot yang   masih hidup di area pekarangan rumah  warga    di  daerah  Gampong  Tualang  Tengoh  Kota  Langsa.  Pemeriksaan  untuk  penelitian  ini  di Laksanakan  pada  bulan  April  hingga  Juli  2021. Perlakuan  pengujian  sampel  dilakukan di  Laboratorium Teknik  Pengujian  Kualitas  Lingkungan    Universitas  Syiah  Kuala  dan  Laboratorium  Pengujian  Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## Alat dan Bahan
Alat-alat  dan bahan yang digunakan  adalah FTIR, SEM, Oven, AAS, Blender, Timbangan analitik magnetic stirrer , gelas ukur 10 ml, kertas saring, beaker glass 100 ml, pipet volume, corong, botol sampel, ayakan 100 mesh, cangkang bekicot, aquadest, dan larutan induk Besi (Fe)

## Prosedur Kerja
Dalam  melakukan  penelitian    ini  peneliti  memakai  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  dimana variabel terikat berupa konsentrasi besi  (Fe)  10 mg/l dan untuk variabel bebasnya berupa variasi massa bubuk  cangkang bekicot. Setiap variasi massa bubuk  cangkang bekicot yang digunakan adalah BK 1 = 5 gram bubuk cangkang bekicot untuk 100 ml larutan; BK 2 = 10 gram bubuk cangkang bekicot untuk 100 ml larutan; BK 3 = 15 gram bubuk  cangkang bekicot untuk 100 ml larutan; BK 4 = 20 gram bubuk  cangkang bekicot  untuk  100  ml  bubuk  cangkang  bekicot  untuk  100  ml  larutan.  Dalam  mem variasikan  waktu pencampuran  untuk  masing-masing  contoh  perlakuan  biosorben  adalah  diberi  variasi  15  menit  dan  30 menit.

## Persiapan Membuat Bubuk Cangkang Bekicot
Cangkang  bekicot  didapat  dibersihkan  terlebih  dahulu  dicuci  dengan  air  mengalir,  setelah  itu cangkang  tersebut  dipecahkan  dan  dimasukkan  ke  dalam  oven  dengan  suhu  90-100 0 C  selama  4  jam. Setelah dikeringkan  kemudian di blender menggunakan blender listrik  dan diayak menggunakan ayakan dengan  luas  penampang 100  mesh.  Serbuk  cangkang bekicot  diambil  sebanyak  5  gram untuk  dilakukan pengujian karakterisasi SEM dan FTIR.

## Preparasi  Larutan standar Fe 10 mg/L
Preparasi untuk standar 10 mg/L  Fe dibuat menggunakan 1 ml  larutan dari Fe 1000 mg/L, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan diencerkan dengan menggunakan aquadest sampai tanda batas , sehingga diperoleh larutan 10 mg/L Fe.

## Proses Absorbsi Logam Fe
Proses  absorbsi  terhadap  logam  Fe  dikerjakan  setelah  membuat  larutan    standar  Fe    dengan konsentrasi 10 mg/l dari 1000 mg/l dan mencampurkannya dengan 100 ml air aquadest untuk setiap sampel. Bubuk  cangkang  bekicot  yang  ditambahkan  pada  setiap  perlakuan  sebanyak  5,10,15  dan  20  gram. Kemudian,  bubuk  cangkang  bekicot  ditambahkan  ke  dalam magnetic  stirrer menggunakan  pengaduk dengan laju putaran 100 rpm selama 15 menit untuk masing-masing sampel. Sementara itu, untuk tahap kedua,  larutan  Fe  10  ppm  dibuat    kembali  dan  divariasikan  sesuai  dengan  perlakuan  awal  dan  di  aduk menggunakan magnetic  stirrer selama  30  menit  untuk  masing-masing  sampel.  Setelah  tercampur  rata larutan didiamkan selama 24 jam kemudian larutan tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring dan diuji menggunakan AAS untuk menentukan kadar logam Fe yang terlarut.

## Penentuan efektivitas penyerapan logam
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  ref.  [9],  produktivitas  proses  adsorpsi  dalam  kemampuan  menahan logam berat  dapat dibatasi dengan membandingkan konsentrasi logam Fe awal dengan konsentrasi  logam Fe setelah adsorpsi, dengan persamaan berikut :
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Dimana  EF  adalah  degradasi  efektifitas,  Y 0 adalah  konsentrasi    awal  logam  Fe    dan  Y F adalah konsentrasi logam setelah retensi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Karakterisasi  Biosorben Cangkang Bekicot dengan Menggunakan FTIR
Untuk  mengetahui  gugus  fungsi  dari  kitin  maka  dilakukan  uji  karakterisasi  biosorben  cangkang bekicot dengan menggunakan instrumen Shimadzu Prestige FT-IR 6400 dengan panjang gelombang 4000 – 500 cm -1 . Spektrum FTIR yang diperoleh pada biosorben cangkang bekicot diidentifikasi menggunakan fourier  infrared  spectroscopy (FTIR)  dengan  range  500  sampai  4000  cm -1 .  Grafik  panjang    gelombang spektra inframerah pada biosorben cangkang bekicot ditunjukkan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Analisa gugus fungsi dengan menggunakan FTIR
Sumber: Data penelitian, 2021
Proses  deasetilasi  pada  kitin  akan  terbentuk  kitosan. Deasetilasi  adalah  cara  paling  umum  untuk mengubah gugus asetil (- NHCOCH3) untuk kitin yang akan berubah menjadi gugus amina (- NH2) dalam kitosan  dengan  perluasan  konsentrasi  NaOH  yang  naik. Respon  pada    deasetilasi  kitin  pada  dasarnya merupakan  respon  hidrolisis  amida  dari 2-asetamida-2-deoksi-β-(1-4)-D-glukosa)  (N-Asetil-D- Glukosamin [5].  Dilihat  dari  spectrum    FTIR,  dinilai  telah  terjadi  penyesuaian  unsur kimia  polisakarida kitin  menjadi  kitosan  ( Poly  d-  glucosamine ).  Spektra  kitosan  yang  diperoleh  ditampilkan  pada  gambar, spektra kitosan menginformasikan adanya pita asimilasi pada bilangan gelombang 3066 cm -1 karena vibrasi memanjang dari rentangan gugus - OH. Lebarnya retensi dan perubahan  bilangan gelombang dari gugus - OH  adalah  disebabkan  adanya  persilangan  dengan  pengumpulan  gugus  NH  dari  amina.  Asimilasi  pada bilangan  gelombang  2709  cm -1 menunjukkan  gugus  C-H  dari  alkana  yaitu  membuktikan  vibrasi memanjang dari gugus -CH2-.
Kekurangan dari gugus metil (-CH3) yang bertumpu pada amida (- NHCOCH3) dapat dilihat dari asimilasi pada bilangan gelombang 2870  cm -1 dan berkumpulnya C=O suatu amida (-NHCO-) diketahui dari bermacam-macam kelompok yang terdapat pada bilangan gelombang 1755 cm -1 . Ciri serapan kitosan biasa terlihat pada bilangan gelombang 1629 cm -1 menunjukkan vibrasi  N-H dari amina (- NH2)[12]. Pita retensi pada 1126 cm -1 menunjukkan vibrasi memanjang dari gugus –C-O-. Retensi tajam pada bilangan 794  cm -1 menunjukkan  bahwa  material  mineral  pada    silika  masih  terlihat  pada  kitosan  walaupun  daya intensitasnya lebih rendah.
Struktur dan Morfologi Biosorben Cangkang Bekicot
Untuk melihat struktur dan morfologi biosorben dari cangkang bekicot, maka dilakukan pengujian dengan  menggunakan Scanning  Electron  Microscopy (SEM).  SEM  adalah perangkat  keras  untuk menguji/melihat  desain  permukaan  contoh  dengan  amplifikasi  hingga  1.000.000  x.  Berikut  adalah hasil dari pengujian SEM yang dapat kita diilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Struktur dan morfologi biosorben cangkang bekicot
Sumber: Data penelitian, 2021
Dari Gambar 2 dapat dilihat ukuran dari partikel biosorben memiliki ragam ukuran yaitu dengan rentang  ukuran  2,16  – 3,44 µm hingga  2,54 –  12,12µm.  Permukaan  ( surface) dari  biosorben  cangkang bekicot juga menunjukkan kualitas gambar yang  tajam,  permukaan halus dan berpori. Desain permukaan permeabel yang lebih halus dan lebih padat akan memiliki pertukaran massa yang lebih  besar, sehingga penetrasi  udara  dari  hasil  analisa  SEM  berdasarkan cross  section area  memperlihatkan  bahwa  struktur terbentuk  seperti  karang  ( sponge ).  Pembentukan  permukaan  seperti  karang  inilah  faktor    yang  paling menentukan pada pemisahan proses ekstraksi logam substansial Fe.

## Efektifitas Absorbsi  Fe dengan Waktu Pengadukan 15 menit
Penyerapan logam berat Fe dikerjakan dengan menggunakan berbagai ragam berat dari biosorben cangkang  bekicot  serta  periode  pengadukan.  Berat  dari  biosorben  cangkang  bekicot  dan  periode pencampuran adalah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi peredaran/daur  adsorpsi [9]. Berdasarkan Ref.[3] mengatakan bahwa laju 100 rpm adalah laju aduk yang layak untuk adsorpsi. Hal ini dikarenakan kecepatan yang digunakan oleh putaran pengaduk diatas 100 rpm akan  membuat adsorben dan logam terhantar sehingga adsorben tidak akan terikat pada logam substansial . Jika kecepatan putaran pengaduk di bawah 100 rpm yang digunakan  maka hampir bisa dipastikan siklus  adsorpsi akan lambat. Hal ini di karenakan oleh partikel logam berat akan menghabiskan waktu yang lama untuk dapat masuk terserap  oleh  adsorben.  Pemanfaatan  biosorben  cangkang  bekicot  sebagai  biosorben  dapat  menurunkan konsentrasi Fe. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil adsorbsi  Fe dengan waktu pengadukan 15 menit
Biosorben Cangkang Bekicot (gr) Hasil Uji (mg/L) Baku Mutu (PermenLH No. 5 Tahun 2014) Efektivitas Penyerapan (%) 5 10 15 20 0,15 0,14 0,13 0,13 5 5 5 5 98,5 % 98,6 % 98,7 % 98,7 %
Berdasarkan Tabel 1 pada berat 5 gram biosorben cangkang bekicot terjadi penyusutan logam Fe dari konsentrasi  Fe 10 mg/L menjadi 0,15 mg/L, kemudian pada berat 10 gram biosorben cangkang bekicot juga terjadi penyusutan logam Fe dari  konsentrasi Fe 10 mg/L menjadi 0,14 mg/L. Selain itu, pada berat 15  dan 20 gram  biosorben cangkang bekicot dapat menurunkan konsentrasi  hingga menjadi 0,13 mg/L. Menurut ref.[4] dan [13] waktu pencampuran berbanding lurus dengan jumlah  partikel yang diasimilasi, dengan  alasan    semakin  lama  waktu  penggabungan  maka  semakin  banyak  partikel  logam  Fe  yang diasimilasi.

## Efektifitas Absorbsi Fe dengan waktu Pengadukan 30 menit
Hasil penyusutan  Fe dengan waktu pengadukan 30 menit dapat dilihat pada Tabel 2 . Berdasarkan Tabel  2 terlihat    jelas    semakin  banyaknya  pemberian  berat  gram  biosorben  cangkang  bekicot  maka
semakin rendah fiksasi  Fe dalam 10 mg/l. Menurut ref. [18] menerangkan jika sebagai ukuran retensi yang digunakan ditambah maka fiksasi logam yang terkandung akan berkurang.
Tabel 2. Hasil adsorpsi  Fe dengan waktu pengadukan 30  menit.
Biosorben Cangkang Bekicot (gr) Hasil Uji (mg/L) Baku Mutu (PermenLH No. 5 Tahun 2014) Efektivitas Penyerapan (%) 5 10 15 20 0,12 0,11
0,09 0,08 5 5 5 5 98,8 % 98,9 % 99,1 % 99,2 %
Pada biosorben cangkang bekicot dengan berat 5 gram konsentrasi  Fe 10 mg/l terjadi penyusutan menjadi 0,12 mg/l. Pada biosorben cangkang bekicot dengan berat 10 gram konsentrasi Fe 10 mg/l turun sebanyak 0,11 mg/l.  Sedangkan pada berat 15 gram biosorben cangkang bekicot konsentrasi Fe 10 mg/l terjadi  penyusutan  sebanyak  0,09  mg/l,  dan    pada  berat  20  gram  biosorben  cangkang  bekicot  dapat menurunkan konsentrasi Fe 10 mg/l menjadi 0,08 mg/l yaitu dengan kadar  efektivitas penyerapan logam berat Fe  sebesar  99%. Seperti yang ditunjukkan oleh ref. [7] waktu pengadukan secara relatif berbanding lurus  dengan  jumlah    partikel  yang  diasimilasi,  dengan  alasan  bahwa  semakin  lama  waktu  pengadukan maka semakin banyak partikel logam Fe yang dikonsumsi.

## 4. Kesimpulan
Hasil Penelitian menunjukkan karakteristik dari gugus fungsi berdasarkan spectrum  FTIR yang didapat diperkirakan bahwa telah terjadi penyesuaian unsur kimia polisakarida kitin menjadi kitosan ( Poly d-  glucosamine )  dan  spektra  kitosan  menginformasikan  adanya  pita  asimilasi  pada  bilangan  gelombang 3066  cm -1 karena  vibrasi  memanjang  dari  rentangan  gugus  -  OH.  Sedangkan  untuk  karakterisasi menggunakan SEM di dapat ukuran partikel biosorben memiliki ragam ukuran  yang berbeda-beda yaitu dengan rentang ukuran 2.16 - 3.44 µm hingga 2.54 – 12.12µm . Desain permukaan permeable yang lebih halus dan dan lebih padat akan memiliki pertukaran massa yang lebih besar, sehingga penetrasi udara dari hasil analisa SEM berdasarkan cross section area memperlihatkan bahwa struktur terbentuk seperti karang ( sponge ). Pembentukan permukaan seperti karang  inilah faktor  yang paling menentukan pada pemisahan proses penyerapan logam berat Fe. Perhitungan nilai efektifitas diperoleh hasil efektifitas bubuk cangkang bekicot dalam menyerap logam Fe 10 mg/l adalah pada biosorben cangkang bekicot dengan berat 20 gram dan waktu pencampuran 30 menit yaitu sebanyak 99,2%.

## 5. Referensi
[1] Agustina. S dan Kurniasih. Y, "Pembuatan Kitosan Dari Cangkang Udang dan Aplikasinya Sebagai Absorben Untuk Menurunkan Kadar Logam CU," IKIP, Mataram 2013.
[2] Febrina.  L,  Ayuna.  A,  "Studi  Penurunan  Kadar  Besi  (Fe)  dan  Mangan  (Mn)  Dalam  AIr  Tanah Menggunakan Saringan Kermaik," Jurnal Teknik Teknologi , Volume 7 No. 1, 2015.
[3] I.  Syauqiah,  M.  Amalia,  dan  A.  H  Kartini,  "  Analisis  Variasi  Waktu  Kecepatan  Pengaduk  pada Proses Adsorpsi Limbah Logam Berat dengan Arang Aktif, " Jurnal Info Teknik , (11), 2011.
[4] Kurniawan.  E,  Asril.  A,  Ningsih.  J.R,  "Sintesis  Karakterisasi  Kalsium  Oksida  dari  Limbah Cangkang Bekicot (Achatina fulica)," Jurnal J. Chem , (50-54) 2019.
[5] Kusumaningsih.  T,  Masykur.  A,  Arief.  U,  "  Pembuatan  Kitosan  dari  Kitin  Cangkang  Bekicot (Achatina fulica)," Jurnal Biofarmasi 2 , (64-68), 2004.
[6] Liu Y, Feng C, Sheng Y, Dong S, Chen N and Hao C 2018 Ecotoxicol. Environ. Saf. 166 437–445
[7] Manalu. N. Kresentia. P. Dimas, Widodo, dan L. Urip, "Adsorpsi Logam Fe Dalam Minyak Nilam Menggunakan Kitosan Sisik Ikan," Jurnal Teknik Kimia , Volume 14 No. 01, 2019.
[8] Mandasari I and Purnomo A 2016 J. Tek. ITS 5 1–6
[9] Mauriza. R, Yahya. H, Ashari. T.M, "Uji Efektivitas Cangkang Keong Mas ( Pomacea canaliculata L .) sebagai Biosorben Dalam Menyerap Logam Berat Merkuri (Hg)," Jurnal Serambi Engineering , (1332-1337), Volume V, No. 4, 2020.
[10] Putri, "Pembuatan Kitosan dari Cangkang Keong Mas Untuk Adsorben Fe pada Air Sumur," Skripsi , Surakan Fakultas Teknik Prodi D-III Teknik Kimia 2014.
[11] Prihatman. K, "Budidaya Bekicot ( Achatina spp ), Jakarta, Budidaya Peternakan , Hal. 32, 2000.
[12] Ridwanto, Utama. F.A, Syahputra, R.A, "Pemanfaatan Limbah Cangkang Bekicot ( Acathina fulica ) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kitosan", Jurnal Saintika , Volume 16 (2): 43-48, 2016
[13] Santoso.  A.I,  dan  Putro.  D.S,  "Efektivitas  Cangkang  Hama  Bekicot  ( Achantina  fulica )  Sebagai Adsorben Untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai Kahayan," Jurnal Serambi Engineering, (1415- 1420), Volume V, No. 4, 2020.
[14] Supriyantini.  E,  dan  Endrawati.  H,  "Kandungan  Logam  Berat  Besi  (Fe)  Pada  Air,  Sedimen  dan Kerang Hijau (Perna viridis) di Perairan Tanjung Emas Semarang", Jurnal Kelautan Tropis , Volume 18, (38-45) 2015 .
[15] S Maliki, C M Rosnelly, A Adisalamun, H Husin, N Bilqis, “Removal of Fe (II) in groundwater using  rice  husk-sourced  biosorbent  in  continuous  column  adsorption”,  J.  Phy:  Conf.  Ser.1402 055007, 2019.
[16] S.TjuTju, "Air Sebagai Sumber Kehidupan," Oseana , Volume 23 No. 3 (17-25). LIPI 2003.
[17] Valentine,  D.A,  Aprilia.  S,  Fauzi,  "Sintesis  Membran  Kitosan-Silika  Abu  Sekam  Padi  Untuk Penurunan Logam Berat Cu dengan Proses Ultrafiltrasi," Jurnal Serambi Engineering , Volume 4, 2019.
[18] Victor.  S,  Andhika.  B,  Syauqiah.  I,  "  Pemanfaatan  Kitosan  Dari  Limbah  Cangkang  Bekicot ( Achatina fulica ) Sebagai Adsorben Logam Berat Seng (Zn)," Jurnal Konversi, Volume 5 No. 1, 2016.